موضوع مقاله: ریخته گری لعابی | مخاطب: عمومی | لحن: دانشنامه‌ای | ساختار: عنوان، مقدمه، 3 بخش، جمع‌بندی | مقاله: | # ریخته گری لعابی | مقدمه: ریخته ­گری لعابی یکی از روش­هاس سرامیک­ سازی است که برای تولید هندسه­ های پیچیده که به آسانی با روش­های دیگر قابل تولید نیستند، استفاده می ­شود. | ## بخش 1: ریخته گری لعابی | این روش شامل آماده ­سازی یک لعاب خاکی درون یک مخلوط­ کن بلانجر و ریختن آن درون یک قالب گچی است. این تکنیک استاندارد برای شکل دهی به لوازم بهداشتی مانند توالت و سینی های بهداشتی است و همچنین برای قطعات کوچکتری مانند مجسمه ­های کوچک و قوری‌ها استفاده می شود. به نظر می‌رسد که این تکنیک در انگلستان در حدود سال 1745 "با نام رالف دانیلز از کوربریج" مجدداً اختراع شد، و به محض آن به طور گسترده توسط تولیدکنندگان سفال اروپایی استفاده می‌شد، و در انتهای قرن به عنوان روش اصلی شکل دهی به لوازم بهداشتی به کار گرفته شد. ملاحظات فنی ریخته­گری جامد به منظور تولید قطعات جامد همانند دستگیره فنجان استفاده می­شود. خواص یک لعاب ریخته­ گری به عوامل زیر بستگی دارد: خواص مواد خام در لعاب محتوای جامد لعاب نسبت خاک به مواد غیر پلاستیک در لعاب مواد شیمیایی درون لعاب (این مواد ممکن است جداگانه اضافه شده باشند یا از واکنش شیمیایی مواد خام درون لعاب تولید شوند) نوع و مقدار ماده لخته­ ساز شرایط محیطی، خصوصا دما و رطوبت انرژی مورد نیاز برای مخلوط کردن مواد خام و تشکیل لعاب علاوه بر این، مواردی که بر سرعت شکل­ گیری قطعه تاثیر می­گذارند عبارتند از: لزجت و روان ­وردی لعاب، که پیش از ریخته ­گری تغییر می ­کند ویژگی­ های قالب همانند نفوذپذیری محتوای مرطوب قالب لعاب ریخته­ گری درون یک قالب متخلخل ریخته می­شود. در اثر فشار مویین از طرف قالب، یک لایه نیمه جامد از طریق رسوب ذرات جامد درون لعاب برروی قالب تشکیل می­ شود. پس ار مدت مشخصی، که از طریق آزمایش مشخص می ­شود، قطعه ریخته­ گری از قالب خارج می­شود. این قضیه باعث تشکیل قطعه­ای سبز رنگ که آماده تزئین، لعاب و پختن در کوره آجرپزی سنتی است می­ شود. | ## بخش 2: ریخته گری لعابی | یک تولید­کننده سوئیسی اظهار می­کند که آماده­ سازی و ریخته­ گری یک قطعه می ­تواند تا 40 دقیقه زمان ببرد. یک منبع موثق اشاره دارد که قطعه با ضخامت 10 میلی­متر می­ تواند در مدت 10 الی 15 دقیقه تولید شود. مدت ریخته ­گری ظروف غذاخوری سرامیکی از 35 تا 60 دقیقه برای سفال و برای چینی استخوانی از 8 تا 20 دقیقه گزارش شده است. گزارش های دیگر ذکر می­ کنند که این زمان­ها در یک استودیو سفالگری در ایالات متحده 30 تا 50 دقیقه، در یک تولیدی لوازم تزئینی در پرتغال 60 دقیقه می­باشند. برای مثال تولید ظروف غذاخوری به 2 دقیقه و برای ظروف بهداشتی به 6 الی 8 دقیقه کاهش می­ یابد. محتوای جامد لعاب برای دستیابی به سرعت بالای شکل­ گیری و به حداقل رساندن انقباض خشک در قطعه، می ­بایست از لعاب با محتوای جامد بالا و کافی استفاده شود. محتوای جامد پذیرفته شده در یک تولیدی در چین برابر 72 تا 75 درصد جرمی لعاب است که آن را به چگالی 1.8 تا 1.85 گرم بر سانتی ­متر می­رساند. مواد شیمیایی خاصی که به عنوان لخته ساز شناخته می شوند، برای پراکنده کردن آگلومراها در لعاب استفاده می شوند و بنابراین ویسکوزیته را کاهش می دهند و همچنین اجازه می دهند لعاب محتوای جامد بالاتری داشته باشند. | ## بخش 3: ریخته گری لعابی | ریخته گری تحت فشار روش توسعه یافته ­ای از ریخته گری لعاب سنتی است که در دهه 1970 برای تولید ظروف بهداشتی توسعه یافت، اگرچه اخیراً در ظروف غذاخوری استفاده شده است. پلیمرهای توسعه یافته این اجازه را به قالب می­دهند که تحت فشارهای خارجی تا 4 مگاپاسکال قرار گیرند. این مقدار فشار بسیار بیشتر از فشار مجاز قالب­ های گچی است که در آنها نیروهای مویین فشارهای اطراف 0.1 تا 0.2 مگاپاسکال ایجاد می­کنند، است. فشار بیشتر به سرعت شکل­ گیری قطعه و خشک شدن آن کمک می­کند و در نتیجه، چرخه تولید سریع ­تر خواهد شد. یک مطالعه نشان می­دهد افزایش فشار در تولید یک قطعه بدنه چینی با ضخامت 6 میلی­متر در حد 0.25 تا 4 فشار اتمسفر، مدت زمان تولید را از 15 تا 45 دقیقه کاهش می­ دهد. کارخانه گبریت در فنلاند با استفاده از این روش کمدهای توالت را در 20 دقیقه تولید می­ کند. علاوه بر این، اعمال هوای پرفشار از طریق قالب‌های پلیمری پس از قالب‌گیری به این معنی است که چرخه ریخته‌گری جدید می‌تواند بلافاصله در همان قالب آغاز شود، برخلاف قالب‌های گچی که به زمان‌های خشک شدن طولانی نیاز دارند. | ## جمع‌بندی | مواد پلیمری دوام بسیار بیشتری نسبت به گچ دارند و بنابراین می توان به محصولاتی با دقت ابعادی بهتر و عمر قالب بسیار طولانی ­تر دست یافت.